## PENGARUH KONSENTRASI PIGMEN WARNA DARI DAUN
PACAR KUKU ( LAWSONIA INERMIS L. ) TERHADAP

## EFISIENSI DYE SENSITIZED SOLAR CELL (DSSC)
Yulia Kirana Lahsmin, Rahmaniah dan Iswadi 1
1 Jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar
Abstract: Was  research  on Dye  Sensitized  Solar  Cell to  determine the effect of concentration Henna leaves pigments ( Lawsonia Inermis L. ) on the efficiency of DSSC. The solar cell is made with a sandwich structure, the dye used is made in three variations of concentration is concentration of 10 %, 20 % and 30 %. TiO 2 deposition on ITO glass made  using  the method of  doctor  blade  with  a  cell  area  of  2.25  cm 2 for  24  hours  of  immersion  in  the  dye.  Based  on  the  results  of measurements  of I-V  by  using  a source  of  light, DSSC  efficiency for dye obtained with a concentration of 30 %  which is 0.003366667 %, to dye with a concentration of 20 % is 0.0033264 % and to dye with a concentration  of  10  %  which  is  0.000312  %.  This  research  can  be concluded  that  the  higher  the  concentration  of  dye  used,  the  higher the efficiency of DSSC generated.
Keywords : dye, efficiency, henna leaves, solar cells.

## 1. PENDAHULUAN
Kebutuhan  manusia  akan  energi  listrik  meningkat  setiap  harinya.  Sedangkan sumber  energi  fosil  yang  tidak  terbarukan  seperti  minyak  bumi  dan  batubara semakin  menipis  seiring  waktu.  Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan  eksplorasi  sumber energi  lain  yang  terbarukan,  seperti  energi  matahari.  Sel  surya  atau Solar  Cell merupakan  suatu  alat  yang  dapat  mengubah  energi  sinar  matahari  menjadi  energi listrik.
Sel  surya  yang  digunakan  saat  ini  di  dominasi  oleh  sel  surya  yang  berbasis silikon.  Namun  mahalnya  biaya  produksi  silikon  membuat  biaya  penggunaannya lebih  mahal  dibandingkan  dengan  penggunaan  sumber  energi  fosil.  Tetapi  seiring dengan  perkembangan  teknologi,  sel  surya  generasi  terbaru  yaitu Dye  Sensitized Solar  Cell (DSSC)  telah  ditemukan  oleh  Gratzel  pada  tahun  1991  (O’regan  dan Gratzel  1991).  Selain  biaya  fabrikasinya  yang  tergolong  lebih  murah,  bahan dye yang digunakan pada DSSC pun mudah ditemukan di alam.
Penelitian  tentang  DSSC  telah  banyak  dikembangkan  oleh  peneliti  dengan menggunakan  berbagai  jenis  bahan dye yang  digunakan  guna  meningkatkan efisiensi  dari  DSSC  yang  sebelumnya.  Diantaranya  seperti  yang  dilakukan  oleh peneliti  dengan  menggunakan  ekstraksi  bunga  sepatu  (Henni,  dkk.  2012)  dengan ekstrak  kulit  manggis  (Zamrani,  dkk.  2013),  bahkan  penelitian  terbaru  dengan menggunakan  ekstrak  daun  pacar  kuku (Lawsonia  Inermis  L.) .  Penelitian  tersebut dilakukan dengan memvariasikan pelarut, suhu, serta pH yang digunakan pada saat
ekstraksi.  Pada  penelitian  tersebut  diperoleh  tingkat  efisiensi  yang  tinggi  yaitu dengan ekstrak larutan yang memiliki pH 2 (Sakthivel, dkk. 2015).
Daun  pacar  kuku (Lawsonia  Inermis  L.) merupakan  suatu  bahan  pewarna alami  yang  memiliki  warna  tampak  kuning  jingga  setelah  ekstraksi,  berdasarkan skala  spektrum  cahaya  tampak,  warna  yang  diserap  adalah  warna  biru  dan  biru kehijauan  yang  memiliki  rentang  panjang  gelombang  sekitar  435-490  nm.  Ketika cahaya polikromatis mengenai suatu zat, maka cahaya dengan panjang gelombang tertentu saja yang akan diserap. Jika zat menyerap cahaya tampak (visibel) atau UV maka  akan  terjadi  perpindahan  elektron  dari  keadaan  dasar  menjadi  keadaan tereksitasi.
Penentuan bahan dan metode yang digunakan, memiliki kontribusi yang besar terhadap  tingkat  efisiensi  DSSC  yang  diperoleh.  Seperti  dalam  proses  ekstraksi bahan dye , pelarut yang digunakan (Prestiyana, dkk. 2010) serta karakteristik pasta Titanium  Dioxide (TiO 2 )  (Mariya,  dkk.  2013)  sangat  berpengaruh  terhadap peningkatan  efisiensi.  Selain  itu  berdasarkan  teori,  tingkat  absorbsi  klorofil  sangat bergantung  pada  konsentrasi  klorofil  yang  dipengaruhi  oleh  jumlah  daun  yang digunakan (Doddy Fanditya, dkk: 1) sehingga dengan memperhitungkan konsentrasi dye maka, efisiensi yang baik dapat diketahui dari hasil yang akan diperoleh.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
a.  Bagaimana  pengaruh  konsentrasi  pigmen  warna  ( dye )  dari  daun  pacar  kuku (Lawsonia Inermis L.) terhadap efisiensi Dye Sensitizer Solar Cell (DSSC)?
b.  Berapa  besar  efisiensi Dye  Sensitizer  Solar  Cell (DSSC)  yang  dihasilkan  dari pigmen warna daun pacar kuku (Lawsonia Inermis L.) ?

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan  rumusan  masalah  diatas,  maka  rumusan  masalah  pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
a.  Untuk  mengetahui  pengaruh  konsentrasi  pigmen  warna  dari  pacar  kuku (Lawsonia Inermis L.) terhadap efisiensi Dye Sensitizer Solar Cell (DSSC).
b.  Untuk mengetahui efisiensi Dye Sensitizer Solar Cell (DSSC) dari pigmen warna daun pacar kuku (Lawsonia Inermis L.)

## 2. METODE PENELITIAN Waktu dan Tempat
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni-Oktober 2016 yangberlangsung di Laboratorium Organik Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin  Makassar  untuk  proses  ekstraksi  bahan  dye,Laboratorium  Kimia  Terpadu Fakultas MIPAUniversitas Hasanuddin untuk proses pengujian UV-VIS,Laboratorium Fisika  Modern  Fakultas  Sains  dan  Teknologi  Universitas  Islam  Negeri  Alauddin Makassar  untuk  proses  pembuatan  Dye  Sensitized  Solar  Cell(DSSC)  dan
Laboratorium  Mikrostruktur  Universitas  Negeri  Makassar  untuk  proses  pengujian Scanning Electron Microscopy (SEM).

## Alat dan Bahan
Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini seperti kaca ITO dengan ukuran 20 mm × 20 mm × 0,7 mm, daun pacar kuku (Lawsonia Inermis L.) yang tua (berwarna hijau gelap) sekitar 3 kg, bubuk TiO 2 sebanyak 20 gram, larutan etanol 18 Liter, aquades 3 liter, KI padat sebanyak 10 gram, larutan Iodine 100 mL, rangkaian alat-alat ekstraksi, tabung reaksi, rak tabung, gelas kimia, cawan petri, spatula, dan pipet  tetes,  kertas  saring,  lilin,  tissue,  kompor  listrik,  neraca  digital,  aluminium  voil dan corong.

## Prosedur Kerja Pembuatan Ekstrak Daun Pacar Kuku (Lawsonia Inermis L.)
Sampel daun pacar kuku (Lawsonia Inermis L.) terlebih dahulu dicuci dengan menggunakan  aquades  lalu  dikeringkan.  Setelah  kering,  kemudian  diremas  hingga menjadi serbuk. Serbuk daun pacar kuku ditimbang sebanyak 275 gram, kemudian dimasukkan kedalam toples untuk dimaserasi dengan cara direndam menggunakan etanol  96  %  selama  24  jam.  Selanjutnya  hasil  rendaman  disaring  untuk  diambil filtratnya  ke  dalam  botol  dengan  menggunakan  corong  dan  kain  penyaring. Kemudian  ampasnya  dimaserasi  kembali  selama  5  hari.  Hasil  maserasi  lalu diuapkan pada suhu 63 ºC dengan cara destilasi hingga membentuk ekstrak kental. Hasil  ekstraksi  ditempatkan  dalam  cawan  yang  ditutup  dengan  aluminium  voil  dan disimpan  dalam  lemari  asam.  Ekstrak  kental  tersebut  kemudian  ditimbang  dan diperoleh sebanyak 175 gram massa ekstrak daun pacar kuku yang berwarna hijau kecoklatan.

## Pembuatan  Variasi  Konsentrasi  Ekstrak  Daun  Pacar  Kuku  (Lawsonia  Inermis L.)
Ekstrak  kental  daun  pacar  kuku  dibuat  dengan  3  konsentrasi  larutan  yang berbeda (10 %, 20 % dan 30 %). Untuk larutan dye dengan konsentrasi 10 % dibuat dari  2  gram  ekstrak  kental  daun  pacar  kuku  ditambahkan  dengan  20  mL  etanol, kemudian  larutan  ekstrak  daun  pacar  tersebut  disaring  ke  dalam  tabung  reaksi dengan  menggunakan  kertas  saring  kemudian  ditutup  rapat  agar  tidak  menguap. Untuk larutan dye dengan konsentrasi 20% dan 30% masing-masing menggunakan 4  gram  dan  6  gram  ekstrak  kental  daun  pacar  kuku  yang  ditambahkan  dengan etanol masing-masing 20 mL.
Pembuatan Pasta TiO 2
Pasta TiO 2 dibuat dari 4 sendok sampel bubuk TiO 2 ditambahkan aquades 20 mL  ke  dalam  gelas  kimia.  Kemudian  larutan  TiO 2 tersebut  dipanaskan  dengan
menggunakan  kompor  listrik  hingga  mendidih.  Kemudian  disaring  dengan menggunakan  kertas  saring  sampai  terbentuk  pasta  yang  siap  digunakan  untuk deposisi.
Pembuatan Lapisan TiO 2 pada ITO (Elektroda Kerja) Kaca  konduktif  ITO  ( Indium  Tin  Oxide )  yang  telah  dibersihkan  dengan menggunakan  alkohol,  dilakukan  pengujian  resistansi  dengan  menggunakan multimeter.  Pendeposisian  TiO 2 dilakukan  dengan  metode doctor  blade .  Pada metode doctor  blade ,  sisi  konduktif  kaca  ITO  dibentuk  area  untuk  pendeposisian TiO 2 berukuran  (1,5  ×  1,5)  cm 2 diatas  permukaan  konduktif  dengan  sisi  kaca  ITO ditempeli  selotip  sebagai  pembatas  sesuai  dengan  pola  yang  telah  dibuat.  Pasta TiO 2 kemudian  dideposisikan  diatas  permukaan  kaca  ITO  dan  diratakan  dengan menggunakan  spatula.  Kemudian  lapisan  didiamkan  selama  5  menit  setelah  itu disintering dengan menggunakan kompor listrik dari temperatur rendah sampai pada temperatur 450 ºC selama 30 menit.
Perendaman Lapisan TiO 2 pada Dye
Lapisan  TiO 2 yang  telah  dibuat  dengan  ukuran  luas  permuakaan  (1,5  ×  1,5) cm 2 direndam  pada  ekstrak dye daun  pacar  kuku (Lawsonia  Inermis) dalam  cawan petri  selama  24  jam.  Kemudian  dikeringkan  dan  dilakukan  uji  karakterisasi  SEM untuk  mengetahui  morfologi,  porositas,  komposisi  senyawa  dan  ketebalan  film katalis.

## Pembuatan Elektroda Karbon
Kaca  ITO  dibersihkan  terlebih  daahulu  dan  diukur  resistansinya  lalu  dibakar pada  api  dari  lilin  sampai  terbentuk  lapisan  karbon  berwarna  hitam.  Pada  sisi  tepi kaca digosok menggunakan cutton bud untuk membuat batasan agar luasan karbon (1,5 × 1,5) cm 2 .

## Pembuatan Lapisan Sandwich DSSC
Lapisan  DSSC  dibuat  dengan  menyusun  secara  offset  lapisan  TiO 2 tersensitisasi dye dengan lapisan karbon (elektroda kerja dengan elektroda karbon). Kemudian dijepit dengan menggunakan penjepit kertas pada kedua sisinya.

## Penetesan Larutan Elektrolit
Larutan  elektrolit  yang  digunakan  yaitu  pasangan  redoks  Iodine  ( I − )  dan Triiodide ( I 3 − ). Penetesan larutan elektrolit sebanyak 2 tetes pada sela-sela elektroda kerja dan elektroda karbon yang telah disusun menjadi lapisan sandwich .

## Pengujian Arus dan Tegangan DSSC
Rangkaian  DSSC  yang  terbentuk  diuji  arus  dan  tegangannya  dengan menggunakan amperemeter dan voltmeter. Pengujian dilakukan dengan
menggunakan  sumber foton  cahaya  matahari  dan  lampu  halogen.  Untuk  pengujian arus  dan  tegangan  dengan  menggunakan  sumber  cahaya  matahari,  rangkaian pengukuran  arus  dan  tegangannya  menggunakan  potensiometer  10  KΩ  yang diputar sehingga hambatannya bervariasi dari 0 Ω sampai hambatan maksimumnya dimana  DSSC  dirangkai  secara  seri  dengan  amperemeter  dan  potensiometer  dan parallel terhadap voltmeter.
(a) (b)
Gambar 1 (a) Lapisan sandwich DSSC; (b) Rangkaian Pengukuran Arus Dan
Tegangan DSSC

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Pengujian UV-Vis
Ekstrak  daun  pacar  kuku  yang  berfungsi  sebagai  sensitizer,  dapat  menyerap dan meneruskan spektrum cahaya tampak. Untuk mengetahui daya absorbsi ekstrak daun  pacar  kuku  terhadap  panjang  gelombang  spektrum  cahaya  tampak  dilakukan pengujian  dengan  dengan  menggunakan  spektrofotometer  UV-Vis  2600  Series Shimadzu.
Dye dengan konsentrasi 10 %, 20 % dan 30 % diencerkan sebanyak 250 kali. Pengenceran  ini  dilakukan  agar  larutan dye tersebut  dapat  terbaca  oleh  detektor. Hasil  pengenceran  ekstrak  daun  pacar kuku ( dye )  tersebut  berwarna kuning  jingga seperti yang ditunjukkan pada  gambar 2 berikut ini:
(a)                                    (b)
(c) Gambar 2 Dye dari ekstrak daun pacar kuku: (a) konsentrasi 10%, (b) konsentrasi 20 % dan (c) konsentrasi 30 %
Hasil  pengujian  UV-Vis  yang  tebaca  oleh  detektor,  ditampilkan  dalam  bentuk grafik  hubungan antara panjang gelombang (nm) terhadap absorbansi seperti yang terlihat pada gambar 3 berikut ini:
(a) (b) (c)
Gambar 3 Grafik hasil pengujian UV-Vis larutan dye ekstrak daun pacar kuku
(a) dye dengan konsentrasi 10 %, (b) dye dengan konsentrasi 20 % dan (c)
dye dengan konsentrasi 10 %.
Elektroda Kerja Elektroda Karbon Elektroda Kerja
Elektroda Karbon
Elektroda Kerja Elektroda Karbon
Spektrum  absorbansi  ekstrak  daun  pacar  kuku  diukur  pada  rentang  panjang gelombang  200-700  nm.  Berdasarkan  gambar  3,  hasil  pengujian  tersebut memperlihatkan  bahwa  spektrum  serapan  ekstrak  daun  pacar  kuku  dengan konsentrasi  10  %,  20  %  dan  30  %  terletak  pada  panjang  gelombang  yang  hampir sama,  dengan  tingkat  absorbsi  yang  berbanding  terbalik  terhadap  panjang gelombang.  Hal  ini  telah  sesuai  dengan  Hukum  Lambert-Beer  yang  menyatakan bahwa  absorbansi  berbanding  lurus  terhadap  konsentrasi.  Tinggi  rendahnya konsentrasi  larutan,  akan  mempengaruhi  intensitas  serapan,  namun  tidak mempengaruhi  panjang  gelombang.  Grafik  pada  gambar  3  menunjukkan  bahwa puncak  panjang  gelombang  tertinggi  terletak  pada  daerah  dengan  panjang gelombang  664  nm  dengan  tingkat  absorbsi  0.160.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa ekstrak  daun  pacar  kuku  bekerja  pada  cahaya  Visibel  atau  tampak  dengan  warna yang diserap yaitu warna merah (610-800 nm). Disamping itu daun pacar kuku juga bekerja pada cahaya UV, hal ini terlihat pada absorbsi cahaya tertinggi terletak pada panjang gelombang 285 nm dengan tingkat absorbsi sebesar 5.282.
Spektrum  serapan  ekstrak  daun  pacar  kuku  cukup  lebar  yaitu  berada  pada rentang  panjang  gelombang  237-664  nm.  Semakin  banyak  puncak  yang  terbentuk pada  serapan  panjang  gelombang  UV  dan  Visibel,  semakin  bagus  karena dye tersebut  mampu  menyerap  lebih  banyak  energi  foton  untuk  dapat  mengeksitasi elektron-elektron dari dye agar terjadi pergerakan elektron yang dapat menghasilkan arus listrik. Sehingga dapat dikatakan bahwa ekstrak daun pacar kuku ini juga cukup bagus untuk dijadikan sebagai sensitizer pada DSSC.

## Hasil Pengujian Arus Dan Tegangan
Pengukuran  arus  dan  tegangan  dilakukan  dengan  cara  merangkaikan  DSSC secara  seri  terhadap  amperemeter  dan  potensiometer  10  k Ω  sedangkan  terhadap voltmeter dirangkai secara paralel seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.
Ketika  DSSC  disinari  cahaya  matahari  dan  menghasilkan  arus  listrik menunjukkan  bahwa  telah  terjadi  eksitasi  pada  elektron dye oleh  foton  cahaya matahari.  Ketika  sel  dalam  kondisi short  circuit tidak  dihasilkantegangan  sehingga arus menjadi maksimum, inilah yang disebut arus short circuit (I sc ). Sedangkan pada kondisi open  circuit ,  tidak  ada  arus  yang  mengalir  sehingga  tegangannya maksimum, disebut dengan tegangan open circuit (V oc ).
Gambar 4 Kurva J-V daun pacar kuku dengan konsentrasi 10 %
Gambar 5 Kurva J-V daun pacar kuku dengan konsentrasi 20 % 0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 Ker apat an A ru s ( mA /cm 2 ) Tegangan  (V) Kurva J-V Daun Pacar Kuku Konsentrasi 10 % 0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04 0.045 0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 Ker apat an A ru s ( mA /cm 2 ) Tegangan (V) Kurva J-V Daun Pacar Kuku Konsentrasi 20 % J sc J maks V maks V oc P maks J sc J maks V maks V oc P maks J sc = 0.222222 mA/cm 2
J maks = 0.012 mA/cm 2 V oc = 0.051 V
V maks = 0.026 V
P maks = 0.000312 mW/cm 2
FF = 0.275294118
J sc = 0.0475556 mA/cm 2
J maks = 0.028 mA/cm 2
V oc = 0.1914 V V maks = 0.1188 V P maks = 0.0033264 mW/cm 2 FF = 0.365452788
Gambar 6 Kurva J-V daun pacar kuku dengan konsentrasi 30 %
Selanjutnya  nilai-nilai  yang  didapatkan  dari  grafik  inilah  yang  digunakan sebagai parameter yang akan digunakan dalam menghitung efisiensi DSSC dengan menggunakan persamaan berikut ini:
η = 𝐽 𝑠𝑐 ×𝑉 𝑜𝑐 ×𝐹𝐹 P In × 100% atau η = 𝑃 𝑂𝑢𝑡 P In × 100% (1) Keterangan: η : Efisiensi (%) P Out : Daya yang dihasilkan sel (mW/cm 2 ) P In
: Daya yang diterima sel (W/cm 2 ) Tabel 1 . Hasil perhitungan efisiensi DSSC dengan ekstrak daun pacar kuku
Konsentrasi (%) V oc (V)
J sc (mA/cm 2 ) FF Efisiensi (%) 10 0.051 0.0222222 0.275294118 0.000312 20 0.1914 0.0475556 0.365452788 0.0033264 30 0.186 0.052 0.348083816 0.003366667
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  pacar  kuku  dengan  konsentrasi  30% memiliki  efisiensi  yang  lebih  besar  dibandingkan  dengan  pacar  kuku  dengan konsentrasi 10 % dan 20 %. Panjang gelombang yang mampu diserap oleh dye dari ekstrak daun pacar kuku terletak pada rentang panjang gelombang 239 nm-664 nm. Sehingga  dapat  dikatakan  bahwa dye tersebut  mampu  menyerap  cahaya  tampak
0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0 0.05 0.1 0.15 0.2 Ker apat an A ru s ( mA /cm 2 ) Tegangan  (V) Kurva J-V Daun Pacar Kuku Konsentrasi 30 % P maks V maks J maks V oc J sc J sc
= 0.052 mA/cm 2 J maks = 0.03333333 mA/cm 2 V oc = 0.186 V V maks = 0.101 V
P maks = 0.0033666667 mW/cm 2 FF = 0.348083816
dan  cahaya  UV.  Sehingga  kemampuan dye dari  ekstrak  daun  pacar  kuku  untuk mengabsorbsi  cahaya  cukup  baik.  Disamping  itu, dye dengan  konsentrasi  30  % mampu  melekat  banyak  pada  permukaan  TiO 2 sehingga  banyak  elektron-elektron dari dye yang tereksitasi oleh energi foton pada elektroda kerja. Hal ini terlihat pada kerapatan  arus  yang  dihasilkan  oleh  sel  dengan  konsentrasi dye 30  %  yang  lebih besar daripada dye dengan konsentrasi 10 % dan 20 %.
Hasil Uji SEM ( Scanning Electron Microscopy )
Tahap  akhir  penelitian  dilakukan  dengan  cara  pengujian  SEM  ( Scanning Electron Microscopy ) untuk mengetahui morfologi permukaan lapisan dye pada TiO 2 yang  digunakan  sebagai  elektroda  kerja  dalam  pembuatan  DSSC.  Pengujian  yang dilakukan  ini  yaitu  pada  elektroda  kerja  hasil  rendaman  pada dye konsentrasi  30% karena  DSSC  dengan  konsentrasi  ini  memiliki  nilai  efisiensi  yang  lebih  tinggi dibandingkan dengan DSSC dengan konsentrasi 10% dam 20%.
Pengujian  SEM  dilakukan  menggunakan  alat  SEM  tipe  Vega  3  Tescan. Gambar morfologi permukaan lapisan TiO 2 ditunjukkan pada gambar 5 berikut ini:
(a)
(b)
Gambar 5 : Hasil pengujian SEM (a) perbesaran 1.000×, (b) perbesaran 5.000× Hasil  permukaan  lapisan  TiO 2 dan dye yang  diperoleh  pada  gambar  5  (a) dengan  perbesaran  1.000  ×  pada  skala  20  µm  terlihat  struktur  yang  cukup  halus. Warna  terang  menunjukkan  TiO 2 sedangkan  warna  putih  menunjukkan dye pada permukaan  partikel-partikel  TiO 2 .  Dari  gambar  tersebut  terlihat  bagian  dimana dye tidak  seragam  pada  permukaan  partikel  TiO 2 .  Hal  ini  disebabkan  karena  ketebalan lapisan TiO 2 yang tidak rata pada kaca.
Untuk menghasilkan arus dan tegangan yang efisien pada DSSC, dibutuhkan kaca  konduktif  yang  memiliki  nilai  resistansi  yang  rendah  disamping  itu  dibutuhkan pula  keseragaman  antara  TiO 2 dengan dye .  Sebab  jika  pori-pori  TiO 2 seragam, maka dye yang  terserap  banyak,  sehingga  banyak  pula  elektron  yang  dapat tereksitasi ketika cahaya matahari menimpa permukan DSSC tersebut.
Berdasarkan  hasil  dari gambar  5 (b)  dengan  perbesaran  5000×  pada  skala  5 µm  terlihat  ada  bagian  antara  TiO 2 dan dye yang  cukup  seragam  dan  ada  pula bagian dimana dye yang lebih dominan. Perbedaan ini disebabkan karena ketebalan lapisan  TiO 2 pada  permukaan  kaca  yang  tidak  rata.  Bagian  yang  seragam  antara TiO 2 dengan dye merupakan  hasil  pelapisan  TiO 2 yang  permukaannya  rata. Sedangkan  untuk  bagian  dimana dye lebih  dominan,  merupakan  bagian  hasil pelapisan  TiO 2 yang  sangat  tipis.  Lapisan  TiO 2 yang  tidak  merata  ini  disebabkan oleh metode pelapisan TiO 2 dengan cara doctor blade pada kaca.

## 4. KESIMPULAN
Hasil akhir yang dapat disimpulkan dari penelitian ini yaitu:
a.  Konsentrasi  pigmen  warna  ( dye )  berpengaruh  terhadap  efisiensi,  semakin  tinggi konsentrasi dye yang digunakan, maka semakin tinggi pula efisiensi DSSC yang dihasilkan.
b.  Efisiensi DSSC untuk dye dengan konsentrasi 30 % yaitu 0.003366667 %, untuk dye dengan  konsentrasi  20  %  yaitu  0.0033264  %  dan  untuk dye dengan konsentrasi 10 % yaitu 0.000312 %.

## DAFTAR PUSTAKA
Fanditya  Rakhman,  Doddy.,  dkk. Pengaruh  Variasi  Konsentrasi  Klorofil  terhadap Daya  Keluaran  Dye  Sensitized  Solar  Sell  (DSSC). Malang:  Universitas Brawijaya.
Henni,  dkk.2012. Studi  Awal  Fabrikasi  Dye  Sensitized  Solar  Cell(DSSC) Menggunakan  Ekstraksi Bunga  Sepatu(Hibiscus Rosa  Sinensis  L)  sebagai Dye  Sensitized  dengan  Variasi  Lama  Absorpsi  Dye .  Surabaya:  Institut Teknologi Sepuluh November.
Ariya,dkk.2013. Karakteristik Pasta Tio 2 Suhu Rendah  untuk Aplikasi Dye Sensitied Solar Cell    (DSSC) . Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. O’regandanGratzel, M. 1991. A Low Cost, High Efficiency Solar Cell Based On Dye-
Sensitized Colloidal TiO 2 Film. Nature . vol. 353. Issue 6346, 737.
Prestiyana,  dkk.  2010.  Pengaruh  Pelarut  Metanol  dan  Metanol-Asam  Asetat-Air Terhadap  Efisiensi Dye  Sensitized  Solar  Cell dari  Ekstrak  Bunga  Rosela ( Hibiscus  Sabdariffa ). Jurnal  Sains  dan  Matematika  (JSM) .  Volume  18, Nomor 4. Universitas Diponegoro.
Sakthivel,  dkk.2015.  Dye  Sensitized  Solar  Cell  Properties  and  Fabrication  Using Lawsonia Inermis. Journal of  Chemistry  and Chemical Sciences ,  Vol 5 (2), 85-92. ISSN 2229-760X. India: University Grants Commission (UGC).
Shadily,  Hassan. Ensiklopedi  Indonesia .  IchtiarBaru-Van  Hoevedan  Elsevier Publishing  Projects.  Jakarta,  1984.  Hal.  2498  dalam  Wikipedia  (Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Pacar_kuku) (Diakses 4 Januari 2016).
Smestad,  G.P,  danGratzel,  M.  1998. Demonstrating  Electron  Transfer  and
Nanotechnology: Anature Dye Sensitized Nanocrystalline Energy
Converter . J. Chem. Educ. Vol. 75 No. 6. 752-756.
Zamrani,dkk.  2013.  Pembuatan  dan  Karakterisasi  Prototipe  Dye  Sensitized  Solar Cell  (DSSC)  menggunakan  Ekstraksi  Kulit  Buah  Manggis  sebagai  Dye Sensitizer  dengan  Metode  Doctor  Balde. Jurnal  Sains  dan  Seni  POMITS
Vol. 1, No. 2 . Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November.